PE] 
CHIMIE. 71 
et son volume 0°°,126. Le volume de l'hydrogène occlus était 
de 120°,5. Le poids du même.serait de 0%,0108, et le vo- 
lume de l’hyvdrogénium de 0,01938. On aurait donc : 
100 : 9.827 — 0,126 : 0.019358 
0,0108 
0,01238 
résultat qui se rapproche beaucoup du précédent. 
d’où la densité de l’h\drogénium serait de 
Il a été déjà remarqué dans un précédent mémoire que le 
palladium allié à Pargent continuait à occlure l'hydrogène. 
Depuis lors l’auteur à constaté qu'il en est.de même des al- 
liages du palladium en général, pourvu que la proportion du 
second mélal ne dépasse pas notablement la moitié du mé- 
lange. Ces alliages éprouvent tous une dilatation par suite 
de l’absorption de hydrogène. et ce qu'il v a de singulier, 
c’est qu'avec la même addition d'hydrogène, cette dilatation 
est plus grande, environ le double que dans le cas du palla- 
dium pur. Après l’expulsion de l’hydrogène au moven de la 
chaleur, lalliage revenait chaque fois à sa longueur primi- 
tive sans raccourcissement du fil Le retrait si embharrassant 
du palladium avait donc disparu. 
Palladium, «platine et hydrogène. — Cet alliage est très- 
malléable et ductile. Sa densité est de 12.64. De même que 
le palladiam pur, il absorbe avec avidité l'hydrogène. Un fil 
de 601,845 à atteint la longueur de 618"",288, après avoir 
absorbé 70419 de gaz hydrogène. Ces nombres indiquent 
un allongement linéaire de 16"",443 ou de 2.732 pour cent, 
et une dilatation cubique de 8493 pour cent. Le produit 
peut être représenté comme suit : 
En volume 
_—_———“ x ——. 
Métaux fixes. . . . 100.000 ou 92.995 
Hydrogéninm. .. 8,423 ou 7,775 
108.423 100,000 
